TCVN1651-2:2008

Ký hiệu Đơn vị Mô tả Điều viện dẫn a mm Chiều cao gân 4.10, Điều 6 A 5 % Độ giãn dài tương đối sau khi đứt 8.1, 9.1 A gt % Độ giãn dài tổng ứng với lực lớn nhất 8.1, 9.1 A n mm 2 Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa Điều 5, 9.1 c mm Bước gân 4.11, Điều 6 d mm Đường kính danh nghĩa của thanh Điều 5, Điều 6, 9.1, 9.2, 9.3, Điều 10, 11.2 mm Chu vi gân 4.12, Điều 6 f k - Giá trị đặc trưng qui định 12.3.2.3 f R - Diện tích gân tương đối 4.9, Điều 6 k, k’ - Chỉ số so sánh 12.3.2.3.1 m n - Giá trị trung bình của n giá trị riêng 12.3.2.3.1 n - Số giá trị riêng 12.3.2.3.1 R eH MPa Giới hạn chảy trên 8.1 R m MPa Giới hạn bền kéo 8.1 R p0,2 MPa Giới hạn chảy qui ước 0,2%, với độ giãn dài không tỷ lệ 8.1 S n - Độ lệch chuẩn đối với n giá trị riêng 12.3.2.3.1 X i - Giá trị riêng 12.3.2.3.1 độ Góc nghiêng cạnh của gân ngang 4.14, Điều 6 độ Góc tạo bởi trục của gân ngang và trục thanh thép vằn 4.15, Điều 6 4. Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 4.1. Phân tích mẻ nấu (Cast analysis) Phân tích thành phần hóa học của mẫu đại diện cho mẻ nấu do người sản xuất thực hiện theo qui trình riêng của họ. [ISO 16020: 2005] 4.2. Hệ thống chứng nhận (Certification scheme) Hệ thống chứng nhận liên quan đến sản phẩm, các quá trình sản xuất hay dịch vụ theo những tiêu chuẩn và qui định riêng và có cùng phương pháp tiến hành. 4.3. Giá trị đặc trưng (Characteristic value) Giá trị xác xuất qui định với giả thiết số lần thử là vô hạn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ THÍCH 1: Tương đương với “vùng phân bố” được định nghĩa trong ISO 3534-1. CHÚ THÍCH 2: Giá trị danh nghĩa được sử dụng như giá trị đặc trưng trong một số trường hợp. 4.4. Lõi (Core) Phần mặt cắt ngang của thanh không chứa các gân dọc cũng như các gân ngang CHÚ THÍCH: Phù hợp với ISO 16020:2005. 4.5. Cấp độ dẻo Sự phân loại các tính chất dẻo của thép làm cốt bê tông căn cứ vào giá trị về tỷ lệ giới hạn bền kéo với giới hạn chảy cũng như độ giãn dài được đo bằng A gt hoặc A 5 . CHÚ THÍCH: Xem Bảng 6. 4.6. Gân dọc (Longitudinal rib) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ THÍCH: Phù hợp với ISO 16020: 2005. 4.7. Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa (Nominal cross – sectional area) Diện tích mặt cắt ngang tương đương với diện tích của một thanh tròn trơn có cùng đường kính danh nghĩa CHÚ THÍCH: Phù hợp với ISO 16020: 2005. 4.8. Phân tích sản phẩm (Product analysis) Phân tích thành phần hóa học được tiến hành trên sản phẩm [ISO 16020: 2005] 4.9. Diện tích gân tương đối (Relative rib area) f R ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ THÍCH: Phù hợp với ISO 16020: 2005. 4.10. Chiều cao gân (Rib height) a Khoảng cách từ điểm cao nhất của gân đến bề mặt của lõi được đo theo phương vuông góc với trục của thanh thép CHÚ THÍCH 1: Xem Hình 2. CHÚ THÍCH 2: Phù hợp với ISO 16020: 2005. 4.11. Bước gân (Rib spacing) c Khoảng cách giữa các tâm của hai gân ngang kề nhau được đo song song với trục của thanh ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ THÍCH: 2: Phù hợp với ISO 16020: 2005. 4.12. Chu vi không có gân (Ribless perimeter) Tổng các khoảng cách dọc theo bề mặt lõi giữa các điểm cuối của gân ngang các hàng kề nhau được đo như là hình chiếu lên mặt phẳng vuông gốc với trục của thanh CHÚ THÍCH: Phù hợp với ISO 16020: 2005. 4.13. Gân ngang (Transverse rib) Phần lồi lên của thanh vuông góc hoặc xiên góc so với trục dọc của thanh CHÚ THÍCH: Phù hợp với ISO 16020: 2005. 4.14. Độ nghiêng cạnh của gân ngang (Transverse-rib flank inclination) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Góc giữa mặt bên của một gân ngang và bề mặt lõi của thanh được đo trên mặt cắt vuông góc với trục dọc của gân ngang. CHÚ THÍCH 1: Xem Hình 2. CHÚ THÍCH 2: Phù hợp với ISO 16020: 2005. 4.15. Độ nghiêng của gân ngang (Transverse-rib inclination) Góc giữa gân ngang và trục dọc của thanh CHÚ THÍCH 1: Xem Hình 1, 3 và 4. CHÚ THÍCH 2: Phù hợp với ISO 16020: 2005. 5. Kích thước, khối lượng 1 m chiều dài và sai lệch cho phép ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Kích thước, khối lượng 1m chiều dài và sai lệch cho phép được nêu trong Bảng 2. Theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua, có thể sử dụng các loại thép vằn có đường kính danh nghĩa khác với đường kính nêu trong Bảng 2. Bảng 2 – Kích thích, khối lượng 1m dài và sai lệch cho phép Đường kính danh nghĩa thanh a d mm Diện tích danh nghĩa mặt cắt ngang b A n mm 2 Khối lượng 1 m dài Yêu cầu c kg/m Sai lệch cho phép d % 6 28,3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ±8 8 50,3 0,395 ±8 10 78,5 0,617 ±6 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 113 0,888 ±6 14 154 1,21 ±5 16 201 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ±5 18 254,5 2,00 ±5 20 314 2,47 ±5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 380,1 2,98 ±5 25 491 3,85 ±4 28 616 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ±4 32 804 6,31 ±4 36 1017,9 7,99 ±4 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1257 9,86 ±4 50 1964 15,42 ±4 a Đường kính lớn hơn 50mm phải có sự thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua. Sai lệch cho phép trên từng thanh thải là ±4%. b A n =0,7854 x a 2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 d Sai lệch cho phép đối với một thanh đơn. Chiều dài cung cấp phải được thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua. CHÚ THÍCH: Chiều dài cung cấp thông thường của các thanh thẳng là 12m. Nếu có sự thỏa thuận khác thì sai lệch cho phép của chiều dài cung cấp từ xưởng cán là mm 6. Yêu cầu về gân Thanh thép vằn phải có các gân ngang, các gân dọc là không bắt buộc. Phải có ít nhất hai hàng gân ngang phân bố đều xung quanh chu vi của thanh. Các gân ngang trong từng hàng phải được phân bố đều đặn trên toàn bộ chiều dài của thanh, trừ vùng ghi nhãn. Các gân phải phù hợp với những yêu cầu nêu trong Bảng 3. Bảng 3 – Yêu cầu về gân ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Gân có chiều cao không đổi Gân hình lưỡi liềm Chiều cao của gân, a, nhỏ nhất Tất cả 0,05 d 0,065 d Bước gân, c 6 d<10 d 10 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,5d c 0,7d 0,5d c 1,0d 0,5d c 0,8d Độ nghiêng của gân ngang, Tất cả 35 0 90 0 35 0 75 0 Độ nghiêng cạnh của gân ngang, Tất cả ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 45 0 Chu vi không có gân, ; lớn nhất Tất cả - 0,25d Yêu cầu về các thông số của gân có thể được qui định theo sự thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua ví dụ như bằng diện tích gân tương đối. Việc đo các thông số của gân phải được tiến hành phù hợp với ISO 15630-1. Các kích thước xác định hình dạng của gân trong Bảng 3 được mô tả trên Hình 1 đến Hình 4. Khi có gân dọc thì chiều cao của gân không được vượt quá 0,15 d. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1. Gân dọc 2. Gân ngang Hình 1 – Thanh thép vằn – Xác định hình dạng . CHÚ DẪN: 1. Gân 2. Sự chuyển đổi theo hình tròn Hình 2 – Độ nghiêng cạnh của gân, , và chiều cao gân, a- Mặt cắt A-A của Hình 1. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 4 – Ví dụ về thanh không xoắn với các gân ngang có chiều cao không đổi ( ) 7. Thành phần hóa học. Thành phần hóa học của thép, được xác định bằng phân tích mẻ nấu, phải phù hợp với Bảng 4. Đương lượng các bon, CEV, được tính bằng công thức: CEV = C + + + (1) Trong đó: C, Mn, Cr, V, Mo, Cu và Ni là phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong thép. Sai lệch cho phép khi phân tích sản phẩm so với phân tích mẻ nấu được qui định trong Bảng 4 và nêu trong Bảng 5 Bảng 4 – Thành phần hóa học – trên cơ sở phân tích mẻ nấu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Mác thép C a Si Mn P S CEV a CB300-V - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - 0,050 0,050 - CB400-V 0,28 0,55 1,80 0,040 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,56 CB500-V b 0,32 0,55 1,80 0,040 0,040 0,61 a Có thể sử dụng các giá trị và công thức CEV khác khi có sự thỏa thuận của nhà sản xuất và người mua. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảng 5 – Thành phần hóa học trên cơ sở phân tích sản phẩm – Sai lệch cho phép của phân tích sản phẩm tính theo phần trăm khối lượng Nguyên tố Giá trị lớn nhất qui định trong phân tích mẻ nấu tại Bảng 4 % Sai lệch cho phép của phân tích sản phẩm với các giới hạn qui định của phân tích mẻ nấu tại Bảng 4 % C 0,25 +0,02 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,03 Si 0,55 +0,05 Mn 1,65 +0,06 >1,65 ±0,08 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,05 +0,008 S 0,05 +0,008 8. Cơ tính 8.1. Độ bền kéo Thử kéo phải được tiến hành phù hợp với 9.1. Vật liệu thử phải phù hợp với các yêu cầu về độ bền kéo qui định trong Bảng 6. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảng 6 – Độ bền kéo Mác thép Giá trị đặc trưng của giới hạn chảy trên R eH Nhỏ nhất MPa Giá trị đặc trưng của giới hạn bền kéo R m Nhỏ nhất MPa Giá trị đặc trưng qui định của độ giãn dài % A 5 Nhỏ nhất A gt Nhỏ nhất ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 300 450 19 8 CB400-V 400 570 14 8 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 500 650 14 8 Theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua có thể lựa chọn độ giãn dài A 5 trong A gt . Nếu không có qui định riêng nên chọn độ giãn dài ứng với lực lớn nhất A gt . Nếu không xuất hiện hiện tượng chảy, giới hạn chảy qui ước 0,2% (R p0,2 ) phải được xác định. 8.2. Độ bền uốn Nếu người mua yêu cầu thì thử uốn phải được tiến hành phù hợp với 9.2. Sau khi thử, các thanh thép không được gãy, rạn nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nếu có yêu cầu thì thử độ bền uốn lại phải được tiến hành phù hợp với 9.3. CHÚ THÍCH: Thử uốn lại được sử dụng để kiểm tra tính chất của thanh thép sau khi hóa già. Sau khi thử, thanh thép không được gãy, rạn nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường. 8.5. Độ bền mỏi Nếu khách hàng yêu cầu thì nhà sản xuất phải minh chứng độ bền mỏi của sản phẩm dựa trên thử mỏi lực dọc trục có kiểm soát trong dải ứng suất dao động phù hợp với 9.4. Số lượng qui định về chu kỳ ứng suất, dải ứng suất 2 s a và ứng suất lớn nhất s max phải theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua tại thời điểm yêu cầu và đặt mua. 9. Thử nghiệm 9.1. Thử kéo Thử kéo phải được tiến hành phù hợp với ISO 15630-1. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Để xác định độ giãn dài tại lực lớn nhất, A gt , phải đánh dấu các khoảng cách bằng nhau trên chiều dài bất kỳ của mẫu thử. Khoảng cách giữa các dấu là 20 mm, 10 mm hoặc 5 mm tùy thuộc vào đường kính thanh thép. Để xác định tính chất kéo, phải sử dụng diện tích danh nghĩa mặt cắt ngang của thanh thép. 9.2. Thử uốn Thử uốn phải được tiến hành phù hợp với ISO 15630-1. Mẫu thử phải được uốn đến góc từ 160 0 và 180 0 trên một gối uốn được quy định trong Bảng 7. Bảng 7 – Đường kính gối uốn dùng cho thử uốn Kích thước tính bằng milimét Mác thép Đường kính danh nghĩa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đường kính gối uốn (lớn nhất) a,b CB 300 V d ≤ 16 3 d 16 < d ≤ 50 4 d CB 400 V d ≤ 16 4 d ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5 d CB 500 V d ≤ 16 5 d 16 < d ≤ 50 6 d a Đối với đường kính lớn hơn 50 mm, đường kính gối uốn trong thử uốn phải được thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua. b Nếu có sự thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua có thể sử dụng đường kính gối uốn lớn hơn. 9.3. Thử uốn lại ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Góc uốn trước khi gia nhiệt (hóa già) phải tối thiểu là 90 0 và góc uốn lại phải tối thiểu 20 0 . Cả hai góc uốn phải được đo trước khi bỏ tải. Bảng 8 – Đường kính gối uốn dùng cho thử uốn lại Kích thước tính bằng milimét Đường kính danh nghĩa d Đường kính gối uốn (lớn nhất) a,b d ≤ 16 5 d ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8 d 25 < d ≤ 50 10 d a Đối với đường kính lớn hơn 50 mm, đường kính gối uốn trong thử uốn lại phải được thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua. b Nếu có sự thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua, sử dụng đường kính gối uốn lớn hơn. 9.4. Thử mỏi Khi có yêu cầu thử mỏi phải được tiến hành phù hợp với ISO 15630-1 9.5. Thành phần hóa học Nói chung, thành phần hóa học được xác định bằng các phương pháp quang phổ. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 10. Ký hiệu quy ước Trong tiêu chuẩn này, thanh thép vằn phải được ký hiệu quy ước theo thứ tự sau đây: a) Thép làm cốt bê tông; b) Số hiệu của tiêu chuẩn này; c) Đường kính danh nghĩa tính bằng milimét theo Bảng 2; d) Loại thép VÍ DỤ: thép cốt bê tông TCVN1651 – 2 – 12 CB500-V 11. Ghi nhãn 11.1. Ghi nhãn lên thanh thép ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) loại thép; b) tên của nhà sản xuất. Một số ví dụ về các hệ thống ghi nhãn của nhiều quốc gia được nêu trong Phụ lục A. 11.2. Ghi nhãn bó thép Mỗi bó thép phải có một nhãn ghi tên nhà sản xuất, số hiệu của tiêu chuẩn này, loại thép, đường kính danh nghĩa, số của mẻ nấu hoặc các số liệu có liên quan đến các phép thử và tên của nước sản xuất. 12. Đánh giá sự phù hợp 12.1. Quy định chung Chứng nhận và kiểm tra thép cốt bê tông phải được thực hiện: a) Theo một hệ thống chứng nhận do một cơ quan bên ngoài giám sát; hoặc ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 12.2. Hệ thống chứng nhận Trong trường hợp theo một hệ thống chứng nhận thì việc chứng nhận và kiểm tra phải được thực hiện theo ISO 10144. 12.3. Phép thử chấp nhận của việc cung cấp đặc biệt 12.3.1. Khái quát Các điều khoản liên quan đến bản chất, phạm vi và đánh giá của các phép thử chấp nhận về việc cung cấp loại thép làm cốt bê tông không phải là đối tượng của một hệ thống chứng nhận được nêu tại 12.3.2 và 12.3.3. Phép thử chấp nhận về việc cung cấp đặc biệt phải được thực hiện theo 12.3.2. Khi có sự thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua thì có thể sử dụng 12.3.3 12.3.2. Đánh giá các giá trị đặc trưng 12.3.2.1. Tổ chức ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 12.3.2.2. Phạm vi lấy mẫu và thử Để thử phải phân chia lô hàng cung cấp thành các lô thử với khối lượng không quá 50 tấn hoặc một phần của lô hàng. Mỗi lô thử phải bao gồm các sản phẩm cùng một loại thép, cùng đường kính danh nghĩa và được sản xuất từ một mẻ nấu. Nhà sản xuất phải khẳng định trong báo cáo thử rằng tất cả các mẫu thử trong lô thử được lấy từ mẻ nấu. Thành phần hóa học (phân tích đúc) phải được công bố trong báo cáo thử này. Các mẫu thử được lấy từ các lô thử như sau: a) hai mẫu thử từ các thanh khác nhau để thử thành phần hóa học (phân tích sản phẩm); b) tối thiểu 15 mẫu thử (nếu thích hợp thì lấy 60 mẫu thử, xem 12.3.2.3.1) từ các thanh khác nhau để thử tất cả các tính chất khác được quy định trong tiêu chuẩn này. 12.3.2.3 Đánh giá các kết quả 12.3.2.3.1. Kiểm tra theo dấu hiệu định lượng Đối với các tính chất được quy định là các giá trị đặc trưng thì phải được xác định những giá trị sau: a) tất cả các giá trị riêng, x i của 15 mẫu thử (n = 15 ) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c) độ lệch chuẩn, s 15 (với n = 15). Lô thử phù hợp với các yêu cầu nếu điều kiện nêu dưới đây thỏa mãn tất cả các tính chất. m 15 – 2,33 x s 15 ≥ ƒ k (2) trong đó ƒ k là giá trị đặc trưng yêu cầu; 2,33 là giá trị của chỉ số chấp nhận k , với n = 15 và tỷ lệ hỏng 5% ( p = 0,95) với xác suất 90% (1 – α = 0,90) (3) Nếu điều kiện nêu trên không được thỏa mãn thì chỉ số k' = (4) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Lô thử được coi là thỏa mãn các yêu cầu nếu điều kiện nêu dưới đây được thỏa mãn với tất cả các tính chất: m 60 – 1,93 x s 60 > ƒ k (5) trong đó 1,93 là giá trị của chỉ số chấp nhận, k, đối với n = 60 và tỷ lệ hỏng bằng 5% ( p = 0,95) với xác suất bằng 90% (1 – α = 0,90) 12.3.2.3.2. Kiểm tra theo dấu hiệu loại trừ Khi các tính chất thử được quy định như giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất thì tất cả các kết quả được xác định trên 15 mẫu thử phải thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn sản phẩm. Trong trường hợp này lô thử được đánh giá là thỏa mãn các yêu cầu. Các phép thử có thể tiếp tục khi nhiều nhất có hai kết quả không phù hợp với điều kiện. Trong trường hợp này phải thử 45 mẫu thử tiếp theo từ các thanh khác nhau trong lô thử như vậy sẽ có tổng số 60 kết quả thử. Lô thử thỏa mãn các yêu cầu nếu nhiều nhất là 2 trong số 60 kết quả không thỏa mãn các điều kiện này. 12.3.2.3.3. Thành phần hóa học Cả hai mẫu thử phải phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này 12.3.3. Kiểm tra các giá trị nhỏ nhất/lớn nhất được quy định ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) Các thanh của cùng một mẻ đúc phải thuộc một nhóm. Cứ 50 tấn hay một phần của nó phải tiến hành một lần thử kéo và một lần thử uốn / thử uốn lại cho một loại đường kính; b) Mỗi kết quả thử riêng phải thỏa mãn các giá trị yêu cầu theo Bảng 6 và các tính chất thử uốn / thử uốn lại tại 8.2 và 8.3; c) Mỗi mẻ nấu phải tiến hành phân tích đúc một lần để kiểm tra thành phần hóa học (Điều 7). Các mẫu phải được lấy theo ISO 14284; d) Nếu bất kỳ một kết quả thử nào không thỏa mãn các yêu cầu thì có thể tiến hành thử lại theo TCVN 4399; e) Nhà sản xuất phải cung cấp một bản báo cáo kết quả thử chứng tỏ rằng các sản phẩm cung cấp thỏa mãn các tính chất hóa học và cơ học được quy định trong các Điều 7 và Điều 8 và một bản khẳng định rằng các yêu cầu khác của tiêu chuẩn này cũng được thỏa mãn. 12.3.4. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau: a) Ký hiệu thép làm cốt bê tông theo tiêu chuẩn này; b) Ghi nhãn lên thép làm cốt bê tông; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 d) Khối lượng của lô thử; e) Các kết quả thử. PHỤ LỤC A (tham khảo) Bốn ví dụ về hệ thống ghi nhãn thép thanh vằn A.1 Tiêu chuẩn viện dẫn EN 10080: 2005, Steel for the reinforcement of concrete – Weldable reinforcing steel – General (Thép làm cốt bê tông – Thép cốt bê tông có thể hàn được – Yêu cầu chung) ASTM A615/A615M-06a, Standard specification for deformed and plain carbon-steel bars for concrete reinforcement (Quy định chuẩn đối với thanh thép các bon không hợp kim và biến dạng làm cốt bê tông) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CAN/CSA G30.18-M92, Billet-steel bars for concrete reinforcement (Thanh thép phôi cán nhỏ dùng làm cốt bê tông) JIS G 3112:2004, Steel bars for concrete reinforcement (Thanh thép làm cốt bê tông) GB 1499-1998, Hot rolled ribbed steel bars for the reinforcement of concrete (Thanh thép vằn cán nóng làm cốt bê tông) A.2 Ví dụ 1: Hệ thống theo EN 10080:2005 A.2.1 Mỗi thanh thép cốt bê tông phải có một mác để xác định nhà sản xuất trên mỗi hàng gân. Mác này phải được lặp lại trong khoảng cách không lớn hơn 1,5m. A.2.2 Mác này phải bao gồm: a) một ký hiệu biểu thị sự bắt đầu của mác; b) một hệ thống số để nhận biết nhà sản xuất, bao gồm cả số của nước sản xuất và số của nhà sản xuất. A.2.3. Một hệ thống để nhận biết nước sản xuất và nhà sản xuất phải sử dụng một trong các phương pháp sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) Một chữ số của các gân hoặc vết danh định giữa các gân hoặc vết không trông thấy. c) Các chữ số trên bề mặt thanh thép. d) Các mác được đánh dấu hoặc cán cùng với một chữ số của các gân hoặc vết danh định giữa chúng. Hình A.1 – Ví dụ về mác nhận biết nhà sản xuất (có sử dụng các gân to hơn) A.2.4 Một ký hiệu chỉ rõ sự bắt đầu của dấu phải là một trong các ký hiệu sau: a) khi phương pháp ghi nhãn sử dụng các gân hoặc vết to hơn thì ký hiệu nhận biết sự bắt đầu của mác phải bao gồm hai gân hoặc vết to hơn liên tiếp. Ví dụ: xem hình A.1); b) khi phương pháp ghi nhãn sử dụng các gân hoặc vết to hơn không nhìn thấy được thì ký hiệu nhận biết sự bắt đầu của mác phải bao gồm hai gân hoặc vết không nhìn thấy được liên tiếp; c) khi các chữ số được cán lên bề mặt của thanh thép thì ký hiệu nhận biết sự bắt đầu của mác phải bao gồm một chữ X hoặc O; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 A.2.5. Nước sản xuất phải được biểu thị bằng một chữ số từ 1 đến 9 theo Bảng A.1. (Ví dụ: xem Hình A.1). A.2.6. Chữ số các nhà sản xuất phải bao gồm một hoặc hai chữ số từ 1 đến 99, ngoại trừ bội số của 10. (Ví dụ: xem Hình A.1). Bảng A.1 – Ghi nhãn nước sản xuất Tên nước Số gân xiên thông thường giữa hai gân xiên to hơn Ôxtralia, Cộng hòa Séc, Đức, Ba Lan, Xlôvakia 1 Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua, Thụy sĩ 2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 Ý, Man-ta, Xlôvenia 4 Anh, Ai-len, Ai-xơ-len 5 Đan mạch, Étônia, Phần Lan, Lát-vi-a, Lít-thu-ni-a, Na Uy Thụy Điển 6 Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha 7 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8 Các nước khác 9 A.3. Ví dụ 2: Hệ thống theo ASTM A615/A615M-06a và ASTM A706/A706M-06a A.3.1 Khi xếp hàng để chuyên chở thì các thanh thép phải được tách riêng và gắn thẻ của nhà sản xuất một cách hợp lý có ghi số của mẻ nấu và số nhận dạng kiểm tra. A.3.2. Mỗi nhà sản xuất phải xác định các ký hiệu của hệ thống ghi nhãn của mình. A.3.3. Tất cả các thanh thép phải được xác định bởi một bộ các mác phân biệt nhau được cán rõ nét lên bề mặt của một phái của thanh thép để biểu thị các hạng mục sau theo thứ tự nêu từ A.3.3.1 đến A.3.3.4 A.3.3.1. Điểm xuất phát Chữ cái hay ký hiệu do nhà sản xuất thiết lập. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chữ số Ả rập tương ứng với chữ số quy ước của thanh (đường kính danh nghĩa) A.3.3.3 Loại thép Ghi chữ S nếu thanh thép được chế tạo theo quy định của ASTM A615/A615M, hoặc chữ W nếu thanh thép được chế tạo theo quy định của ASTM A706/A706M. Không ghi nhãn nếu thanh thép được chế tạo theo CSA G30.18-M1992. Ả.3.3.4 Ký hiệu quy ước giới hạn chảy nhỏ nhất Đối với loại thép RB 420 hoặc cả số 4 (ASTM) hay 400 (CSA) hay một đường thẳng dọc liên tục qua ít nhất 5 khoảng từ tâm của thanh (không ghi ký hiệu quy ước cho thép thanh cấp 280). CHÚ DẪN: 1. Hướng đọc 2. Ký hiệu nhà sản xuất ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4. Theo ASTM 5. Loại thép Hình A.2 – Ghi nhãn theo ASTM A615/A615M-06a và ASTM A706/A706M-06a A.4 Ví dụ 3: Hệ thống theo JIS G 3112:2004 A.4.1. Các thanh thép làm cốt bê tông phải được ghi nhãn như quy định trong tiêu chuẩn này. A.4.1.1. Ghi nhãn cho từng thanh thép làm cốt bê tông Các thanh thép làm cốt bê tông phải chỉ rõ cách ghi nhãn nhằm xác định loại thép theo Bảng A.2 Bảng A.2 – Phương pháp ghi nhãn để xác định loại thép Loại thép ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ghi nhãn bằng cán Ghi nhãn bằng màu sắc B300D-R Không cán mác Không áp dụng B300DWR 1 hoặc l Trắng (trên một mặt cắt) B350DWR ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Vàng (trên một mặt cắt) B400DWR Chữ số nổi, hai chấm (  ) Xanh lá cây (trên một mặt cắt) B500DWR Chữ số nổi, ba chấm (  ) Xanh da trời (trên một mặt cắt) CHÚ THÍCH: Trường hợp thanh thép có đường kính 8 mm hoặc nhỏ hơn, ghi nhãn bằng màu sắc có thể được áp dụng thay cho ghi nhãn bằng cán. A.4.1.2. Ghi nhãn trên bó thép ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) Ký hiệu loại thép; b) Số mẻ nấu hoặc số kiểm tra; c) Đường kính hoặc ký hiệu quy ước; d) Tên hoặc chữ viết tắt của nhà sản xuất. A.5. Ví dụ 4: Hệ thống theo GB 1499-1998 Mỗi thanh thép vằn phải được ghi nhãn theo các quy định sau. A.5.1. Loại thép, chữ viết tắt của tên nhà sản xuất thép (hoặc thương hiệu) và kích thước của thanh thép vằn phải được cán lên bề mặt của các thanh thép vằn. Đối với các thanh thép vằn có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 10 mm thì không sử dụng phương pháp cán mác. Chỉ cần gắn thẻ vào thanh thép. A.5.1.1. Loại thép phải được ghi ký hiệu quy ước bằng chữ số Ả rập hoặc chữ số cộng với chữ cái Ả rập theo Bảng A.3. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Loại thép trong GB 1499: 1998 Ký hiệu quy ước HRB 335 3 HRB 400 4 HRB 500 5 HRBF335 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 HRBF400 C4 HRBF500 C5 A.5.1.2 Ghi nhãn đối với tên của nhà sản xuất thép phải là tên viết tắt của nhà sản xuất (2 ký tự) hoặc thương hiệu. A.5.1.3. Đường kính của các thanh thép vằn phải được ghi ký hiệu quy ước bằng chữ số Ả rập tính bằng milimét Ví dụ: Mác được cán của thép thanh vằn (loại thép: HRB335, được chế tạo bởi Công ty thép ABC, với đường kính 25 mm): “3 AS 25” Trong đó: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 “AS” là nhà sản xuất thép: Công ty Thép ABC “25” là đường kính: 25 mm PHỤ LỤC B (tham khảo) Các khả năng để thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua Để cho thuận tiện, trong tiêu chuẩn này có đưa ra các điều khoản về các yêu cầu bổ sung hoặc bất đồng có thể thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua được liệt kê dưới đây. Bản liên kết này không bao hàm một hạn chế nào về các thỏa thuận liên quan đến các điều khoản khác. a) Đường kính lớn hơn 50 mm (Bảng 2 và Điều 9); b) Chiều dài cung cấp (Điều 5); ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 d) Các giá trị nhỏ nhất/lớn nhất được quy định (8.1 và 12.3.3); e) Các tính chất uốn lại (8.3); f) Các tính chất mỏi (8.4); g) Thử nghiệm của tổ chức cung cấp (12.3.2.1) THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] ISO 3534-1, Statistic – Vocabulary and symbols – Part 1: General statistical terms and terms used in probability (Thống kê – Từ vựng và ký hiệu – Phần 1: Các thuật ngữ thống kê và các thuật ngữ xác suất chung) [2] ISO 16020, Steel for the reinforcement and prestressing of concrete – Vocabulary (Thép dùng làm cốt bê tông và đúc bê tông dự ứng lực) [3] TCVN 6450 (ISO/IEC Guide 2), Tiêu chuẩn hóa và các hoạt động có liên quan – Từ vựng chung.